Държавен вестник, бр. 24, 2017 г., стр. 130

СТР.  130	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  24
Характеристика/
стандарти за прилагане
Изискване
2 Първична подготовка на повърхността
1. Струйно почистване и 
профили5, 6
Sa 2½; с профили между 30 – 75 µm
Струйно почистване не трябва да се извършва, когато:
1. относителната влажност е повече от 85 %; или
2. температурата на стоманата е по-малко от 3° C над точката на оросяване.
Проверяването на чистотата на стоманената повърхност и грапавостта на 
профила се извършва в края на подготовката на повърхността и преди нана­
сянето на грунда в съответствие с препоръките на производителя.
2. Допустимо 
количество 
на водоразтворими соли 
като NaCl7 
≤ 50 mg/m2 натриев хлорид.
3. Заводски грунд
Цинк, съдържащ цинков силикат без инхибитор или подобен. 
Съвместимостта с основната покривна система трябва да е потвърдена от 
производителя на боя. 
3 Вторична подготовка на повърхността
1. Състояние на стоманата8
Повърхността на стоманата трябва да бъде подготвена така, че избраната 
покривна система да бъде равномерно разпределена според необходимата 
НДСФ и да има нужната адхезия чрез премахване на острите ръбове, ос­
търгване на капките от заваряването и премахване на заваръчните пръски, 
както и всякакви други замърсители по повърхността. 
Ръбовете трябва да бъдат обработени така, че да имат заоблен радиус от 
минимум 2 mm или да са обект на тройно остъргване или поне подобна 
процедура преди боядисване. 
2. Обработка 
на 
повърх­
ност5
Sa 2½ върху повреден заводски грунд и заварки. 
Sa 2, премахващ поне 70 % от незасегнат заводски грунд, който не е преми­
нал тестовите процедури по предварително определяне на качеството в 1.3. 
Ако цялостната епоксидна покривна система и грундът са преминали тесто­
вите процедури по предварително определяне на качеството в 1.3, незасегна­
тият заводски грунд може да бъде запазен, ако се използва същата епоксидна 
покривна система. Запазеният заводски грунд трябва да бъде почистен с 
абразивен материал, вода под високо налягане или подобен метод. 
Ако грундът с цинков силикат е преминал теста за предварително опреде­
ляне на качеството от 1.3 и част от епоксидната покривна система може да 
бъде използвана в комбинация с епоксидните покрития, утвърдени в 1.3, в 
случай че съвместимостта им е потвърдена от производителя чрез тест в съ­
ответствие с 1.7 от Притурка 1 към Приложение 1 без влиянието на вълните.
5 Стандарт за справка: ISO 8501-1:1988/ Доп: 1994. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои 
и сходни продукти – Визуално оценяване на чистотата на повърхността. 
6 Стандарт за справка: ISO 8503-1/2:1988. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и сходни 
продукти – Характеристики на грапавостта на повърхността в резултат на струйното почистване на сто­
манените субстрати. 
7 Проводимост, измерена според ISO 8502-9:1998. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и 
сходни продукти – Тест за оценяване на чистотата на повърхността.
8 Стандарт за справка: ISO 8501-3:2001 (степен P2). Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои 
и сходни продукти – Визуално оценяване на чистотата на повърхността. 
Характеристика/
стандарти за прилагане
Изискване
3.
Обработване на повърх­
ността след издигане5 
При челно съединяване: St 3 или Sa 2½, където е приложимо. Малки по­
вреди до 2 % от общата площ: St 3. При съседни повреди над 25 или повече 
от 2 % от общата площ на танка Sa 2½ трябва да бъде използван. 
Застъпващото покритие трябва да е с ръб. 
4.
Изисквания към профил6 При пълно или частично струйно почистване 30 – 75 µm, в останалите 
случаи – както е препоръчано от производителя. 
5.
Прах8
Количество на праха – категория „1“ за прах с размер клас „3“, „4“ или 
„5“. Прах с по-нисък размер клас трябва да бъде премахнат, ако е видим 
на повърхността за боядисване без увеличаване. 
5 Стандарт за справка: ISO 8501-1:1988/ Доп: 1994. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои 
и сходни продукти – Визуално оценяване на чистотата на повърхността. 
6 Стандарт за справка: ISO 8503-1/2:1988. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и сходни 
продукти – Характеристики на грапавостта на повърхността в резултат на струйното почистване на сто­
манените субстрати.
8 Стандарт за справка: ISO 8502-3:1993. Подготовка на стоманен субстрат преди нанасяне на бои и сходни 
продукти – Тест за оценяване на чистотата на повърхността.